— 70 
Sinne der Tangente: Elastizitätsmodul 727 Kgr. ; Bruch¬ 
grenze 0*371 Kgr. (Chevandier-Wertheim); Querfestigkeit 
nach Karmarsch: 0-37 bis 0*72 Kgr. 
c) Druck parallel zur Faser: ß. Elasticitäts¬ 
grenze 1*95 Kgr., Elasticitätsmodul 821 Kgr., absolute Druck¬ 
festigkeit 2-69 Kgr. (Mikolaschek). 
d) Biegung: ß. Elasticitätsgrenze i*8 Kgr., Elastici- 
tätsmodul 688 Kgr., Biegungsfestigkeit 5-4 Kgr. (Mikolaschek). 
Biegungsfestigkeit nach Nördlinger: 9-45 bis 10*69 Kgr. 
Torsion, ß. Elasticitätsgrenze 0*535 Kgr., Elasticitäts¬ 
modul 667 Kgr., Torsionsfestigkeit 1*00 Kgr. (Mikolaschek). 
Abscheerung. Abscheerungs - Festigkeit parallel zur 
Faser 073 Kgr., senkrecht zur Faser 3*02 Kgr. (Mikolaschek). 
Härte. Hart. 
Spaltbarkeit, a. Sehr schwetsjpaltig; ß. schwer, aber 
schön, etwas schuppig spaltend; 7. schwer- und schönspaltig. 
Dauer, a. Dauerhaft im Trockenen ; ß. Dauer im 
Feuchten und dem Wetter ausg'esetzt ziemlich gering, jedoch 
dauerhaft im Trockenen; 7. im Feuchten von geringer 
Dauer, leicht erstickend, aber im Trockenen ziemlich haltbar. 
Eigenthümlichkeiten. Sehr häufig Maserwuchs, a. Holz 
dichter, schwerer, zäher, röthlicher gefärbt, dem Kerfenfrass 
weniger unterworfen, daher auch von Holzarbeitern für 
Gegenstände, welche in hohem Masse diese Eigenschaften 
verlangen und die dunklere Färbung kein Hinderniss ist, 
den beiden anderen Arten vorgezogerp Krankheiten seltener 
wie bei den beiden anderen Arten; nicht selten mit Flechten 
bedeckt, ß. Kernfäule, Sonnenbrandschäle. 7. Technisch kaum 
von ß. zu unterscheiden. 
Verwendung, a. Zu geflochtenen Peitschenstielen; 
Faschinenmaterial, geflochtenen Gartenstühlen; das werth¬ 
volle Maserholz zu Flinten- und Pistolenschäften, Pfeifen¬ 
köpfen, Blasinstrumenten. Unter den Ahornarten das beste 
Brennholz. 
ß. Nimmt die erste Stelle unter den feinen Werk¬ 
hölzern ein. Zu Möbeln, Parqueten, eingelegten Arbeiten, 
